AGRIS - 

2023

Knyazeva, L.G. | Dorokhov, A.V. | Kur'yato, N.A.

Possible criteria for the inhibitor protection efficiency (IPE) of agricultural machinery and equipment were considered. They are integral and differential; quantitative, semi-quantitative, qualitative; a generalized quantitative assessment based on the weightiness of each type of destruction; mass, deep, volumetric; technical and economic; environmental and toxicological, etc. Each of the criteria taken separately is not always unambiguously interpreted in specific conditions. It can lead to a subjectivism while the appropriateness of certain corrosion inhibitors (CI) choose is assessed. Electrochemical methods for CI efficiency assessing are recognized as promising, as they allow reducing the corrosion test duration. As an example, the metal-protective coating-electrolyte system has been explored by the polarization resistance method assuming an assessment of each component role. There were studied the compositions based on following oils: transformer TKp, industrial I-20A, motor M10G2k, fresh and used, and combined IR CortecVpCI-368 and Cortec VpCI-369 ones. Coatings on steel were preformed during the day. Qualitatively similar IPE results were registered for compositions obtained both in I-20A and in 0.5 M NaCl solution and explored by polarization curves and gravimetric methods and in thermal moisture chamber G-4. This indicates the reliability of the results obtained by the polarization resistance method. The maximum IPE is observed for compositions based on used engine oil containing 3-10 wt.% CI. Conclusions are drawn it is promising to study oil compositions by the polarization resistance method, determining the contribution of all components to the overall protective effectiveness. The protective effectiveness of CI separately and the entire protective system as a whole can be used as an objective IPE criterion. | Рассмотрены возможные критерии эффективности ингибиторной защиты (ЭИЗ) с.-х. техники и оборудования: интегральные и дифференциальные; количественные, полуколичественные, качественные; обобщенная количественная оценка на основе весомости каждого из видов разрушений; массовые, глубинные, объемные; технико-экономические; эколого-токсикологические и др. Каждый из критериев в отдельности не всегда однозначно интерпретируется в конкретных условиях, что может привести к субъективной оценке целесообразности использования тех или иных ингибиторов коррозии (ИК). Электрохимические методы оценки эффективности ИK признаны перспективными, т.к. позволяют сократить продолжительность коррозионных испытаний. В качестве примера рассмотрено исследование системы металл — защитное покрытие — электролит методом поляризационного сопротивления с оценкой вклада каждой составляющей. Исследовали композиции на основе масел: трансформаторного ТКп, индустриального И-20А, моторного М10Г2к, свежего и отработанного (ММО) - и комбинированных ИК CortecVpCI-368 и Cortec VpCI369. Покрытия на стали предварительно формировались в течение суток. Сравнение результатов по ЭИЗ композиций в И-20А с полученными также методом поляризационных кривых и гравиметрическими методами в 0,5М растворе NaCl и в термовлагокамере Г-4 показало качественно подобные результаты. Это свидетельствует о достоверности результатов, полученных методом поляризационного сопротивления. Максимальная ЭИЗ наблюдается для композиций на основе ММО с концентрацией ИК 3-10 масс. %. Сделаны выводы: перспективно исследовать масляные композиции методом поляризационного сопротивления, определяя вклад в общую защитную эффективность всех компонентов. Защитную эффективность отдельно ИК и всей защитной системы в целом можно использовать в качестве объективного критерия ЭИЗ.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2022

Petrashev, A.I. | Knyazeva, L.G. | Klepikov, V.V. | Kur'yato, N.A. | Dorokhov, A.V.

The electrochemical series of corrosion activity of concentrated solutions of mineral fertilizers has been determined in the ratio of steel St3: ammonium nitrate - superphosphate - diammophoska - nitrophoska - borophoska - potassium chloride - urea. In these solutions, coatings made of polyurethane primer-enamel Polyurethol were tested for 14 months. Polyurethol coatings containing a hardener have retained good adhesion to St3 steel. Polyurethol coatings without a hardener lost adhesion in solutions of potassium chloride, borothoska, diammophoska and nitrophoska. The effect of borophoska solution on the electrical conductivity (from 1 nA) and resistance (up to 10 GOhm) of Polyurethol and Raptor coatings was studied using the X-1 measuring kit. The coatings were applied by spray and brush, in one or more layers, with and without a hardener. After annual atmospheric tests, the electrical resistance of the two-layer Polyurethol coating was 130 mOhm, the single-layer coating it was 17 mOhm. During 200 days of testing in borophoska solution, the electrical resistance of the Raptor coating in three layers thick of 300 mcm decreased from 130 to 22 mOhm. Insulating capacity of 1 Polyurethol coating layer when applied by spray is equal to the insulating ability of 2 layers of Raptor coating when applied by brush. It has been concluded that polyurethane coatings Polyurethol and Raptor are suitable for anticorrosive protection of low-carbon steels from the action of mineral fertilizer solutions. | Определен электрохимической ряд коррозионной активности концентрированных растворов минеральных удобрений в отношении стали Ст3: аммиачная селитра - суперфосфат - диаммофоска - нитрофоска - борофоска - хлористый калий - карбамид. В этих растворах в течение 14 мес. испытывались покрытия из полиуретановой грунт-эмали Полиуретол. Покрытия Полиуретол, содержащие отвердитель, сохранили хорошую адгезию к стали Ст3. Покрытия Полиуретол без отвердителя лишились адгезии в растворах хлористого калия, борофоски, диаммофоски и нитрофоски. С помощью измерительного комплекта ИКС-1 изучено действие раствора борофоски на электропроводность (от 1 нА) и сопротивление (до 10 ГОм) покрытий Полиуретол и Raptor. Покрытия наносили распылением и кистью, в один и несколько слоев, с отвердителем и без отвердителя. После годовых атмосферных испытаний электрическое сопротивление двухслойного покрытия Полиуретол составило 130 МОм, однослойного покрытия – 17 МОм. За 200 суток испытаний в растворе борофоски электрическое сопротивление покрытия Raptor в три слоя толщиной 300 мкм снизилось со 130 до 22 МОм. Изолирующая способность 1 слоя покрытия Полиуретол при нанесении распылителем, равна изолирующей способности 2 слоев покрытия Raptor при нанесении кистью. Установлено, что полиуретановые покрытия Полиуретол и Raptor пригодны для противокоррозионной защиты низкоуглеродистых сталей от действия растворов минеральных удобрений.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2022

Fadeev, I.V. | Uspenskij, I.A. | Yukhin, I.A. | Stepanova, E.I. | Kulik, S.N. | Murog, I.A.

The purpose of the research is to determine the degree of impact of indoor air pollution reagents on the moisture absorption of the film of the anticorrosion coating of the livestock complexes (LSC) equipment. Coatings and parts of LSC equipment during operation are exposed to corrosive-aggressive components of indoor air pollution. Sample studies showed that the main ones are ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide, sulfur dioxide. The most used method of protecting ferrous metal products from corrosion damage is the application of paint and varnish and anticorrosion compositions on the surface of products. The analysis shows that with a single impact of factors on the moisture absorption of the anti-corrosion film, hydrogen sulfide and sulfur dioxide have the greatest effect, which is probably due to their active permeability into the coating film. Hydrogen sulfide in combination with sulphurous anhydride increases the moisture capacity of the film. If carbon dioxide partially inhibits the penetration of moisture into the coating, then together with hydrogen sulfide or sulfur dioxide it increases the moisture capacity of the coating film. According to the results of the study of the dependence of the moisture absorption of the plastisol mastic film on the corrosive ingredients of air pollution in the premises of the LSC and their combinations, it can be summarized that, compared with ammonia and carbon dioxide, hydrogen sulfide and sulfur dioxide have a more aggressive effect on the protective film. The results of the multifactorial experiment indicate the diversity of the influence of the ingredients of air pollution in livestock buildings on the properties of the film of the anticorrosive composition, which is justified by their increased ability to penetrate into the structure of the film and cause underfilm corrosion on the surface of the substrate. | Цель исследований – определение степени воздействия реагентов, загрязняющих атмосферу помещений, на влагопоглощение пленки противокоррозионного покрытия, нанесенного на оборудование животноводческих комплексов (ЖВК). Покрытия и детали оборудования ЖВК в процессе эксплуатации подвержены воздействию коррозионно-агрессивных компонентов воздуха, основными из которых являются аммиак, сероводород, углекислый газ, сернистый ангидрид. Нанесение лакокрасочных и противокоррозионных композиций на поверхность изделий из черного металла - наиболее распространений способ их защиты от коррозии. Анализ показывает, что при одиночном воздействии факторов на влагопоглощение противокоррозионной пленки наибольшее влияние оказывают сероводород и сернистый ангидрид, что, вероятно, связано с их активной проницаемостью в пленку покрытия. Сероводород в сочетании с сернистым ангидридом способствует повышению влагоемкости пленки. Если углекислый газ частично тормозит проникновение влаги в покрытие, то совместно с сероводородом или сернистым ангидридом повышает влагоемкость пленки покрытия. По результатам исследования зависимости влагопоглощения пленки пластизольной мастики от коррозионно-активных ингредиентов загрязнения атмосферы воздуха помещений ЖВК и их сочетаний можно резюмировать, что по сравнению с аммиаком и углекислым газом сероводород и сернистый ангидрид оказывают более агрессивное влияние на защитную пленку. Результаты многофакторного эксперимента свидетельствуют о многообразии влияния ингредиентов загрязнения атмосферы воздуха ЖВК на свойства пленки противокоррозионного состава, что обосновывается их повышенной способностью проникать в структуру пленки и вызывать на поверхности подложки подпленочную коррозию.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2021

Knyazeva, L.G. | Dorokhov, A.V. | Kur'yato, N.A.

Дан анализ некоторых коррозионных проблем в АПК, связанных с различными климатическими условиями, специфическими средами эксплуатации техники и оборудования и показаны некоторые частные пути решения, связанные с использованием противокоррозионных материалов, доступных и эффективных в с.-х. производстве. Исследовали действие на сталь Ст3 0,5 М раствора NaCl, грунтов: чернозема обыкновенного (ЧО), чернозема выщелоченного (ЧЩ), темно-каштановой почвы, удобрений: азофоски, карбамида, аммиачной селитры, суперфосфата. Длительными исследованиями (до 160 суток) показана перспективность использования в приморских атмосферах с большим содержанием хлорида натрия отстоев растительных масел и продуктов очистки отработанного моторного масла, обеспечивающих защитную эффективность 88-100%. Показано, что самой высокой скорости коррозии на стали Ст3 соответствует самое низкое значение рН в почвенных вытяжках ЧЩ. Установлено, что в высушенных грунтах в отсутствии влаги в течении трех месяцев коррозия на стальных пластинах не начиналась. В открытой атмосфере наиболее агрессивны ЧЩ и ЧО с добавкой аммиачной селитры и азофоски. Показано, что наибольшие скорости коррозии наблюдаются в аммиачной селитре как в твердом (0,023 г/м2*ч), так и в жидком (0,240 г/м2*ч) виде. Наименее агрессивен – карбамид. Поверхности стали, имеющие следы минеральных удобрений хорошо защищают нефтяные и синтетические отработанные масла, ингибированные Эмульгином (5 масс. %), водно-восковые составы серии Герон, отстои растительных масел. Установлено, что при относительной влажности воздуха Н = 100% скорость общей коррозии стали Ст3 превышает значения для меди или латуни. Эта картина сохраняется при Н = 100% и одновременном присутствии стимуляторов коррозии СО2, H2S, NH3 в концентрациях, в 3 раза превышающих предельно допустимые для животноводческих помещений. Уменьшить скорость коррозии металлов в присутствии стимуляторов коррозии на 1-2 порядка позволяет использование летучего ингибитора коррозии ИФХАН-118. | An analysis of some corrosion problems in the agroindustrial complex associated with different climatic conditions, specific operating environments of machinery and equipment was given and some particular solutions related to the use of anti-corrosion materials available and effective in agricultural production were shown. The effect on steel St3 of a 0.5 M NaCl solution, soils: ordinary chernozem (OC), leached chernozem (LC), dark chestnut soil was studied. Fertilizers: azophoska, urea, ammonium nitrate, superphosphate was investigated. The prospects of using in coastal atmospheres with a high sodium chloride content of vegetable oil sludge and waste engine oil purification products, providing a protective efficiency of 88-100%, has been shown by long-term studies (up to 160 days). It is shown that the highest corrosion rate on St3 steel corresponds to the lowest pH value in soil extracts of LC. It was found that in dried soils in the absence of moisture for three months, corrosion on steel plates did not begin. In an open atmosphere, the most aggressive are LC and OC with the addition of ammonium nitrate and azophoska. It is shown that the highest corrosion rates are observed in ammonium nitrate both in solid (0.023 g/m2*h) and liquid (0.240 g/m2*h) forms. The least aggressive is urea. Steel surfaces with traces of mineral fertilizers provide good protection for petroleum and synthetic waste oils inhibited by Emulgin (5 wt. %), water-wax compositions of the Geron series, sediments of vegetable oils. It has been found that at a relative humidity of H = 100%, the rate of general corrosion of St3 steel exceeds the values for copper or brass. This picture persists at H = 100% and the simultaneous presence of corrosion stimulants CO2, H2S, NH3 in concentrations three times higher than the maximum permissible for livestock buildings. The use of the volatile corrosion inhibitor IFKHAN-118 makes it possible to reduce the corrosion rate of metals in the presence of corrosion stimulants by 1 to 2 orders of magnitude.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2021

Zelentsova, V.A., Institute for the Development of Education of the Kaliningrad Region

Materials that have a high bactericidal ability must be selected to protect against corrosion of storage tanks for oil products in the agro-industrial complex. The action of 12 chiral anionic complexes of cobalt (III), 6 of which had a bromine atom in their structure, was studied as corrosion inhibitors of carbon steel St3 with a simultaneous assessment of their bactericidal action on sulfate-reducing bacteria (SRB). An aqueous-salt solution Postgate B, which supports to the development of anaerobic CRP, was used as a model corrosive medium. Sludge was collected in spring from a natural source for the cultivation of CRP. The maximum number of CRP was observed on the 3 – 4th day of the experiment. The bactericidal ability was assessed according to the bacterial titer, pH of the medium, and the concentration of biogenic hydrogen sulfide. The protective efficiency of St3 steel samples against corrosion was determined by the gravimetric method. The volume of hydrogenation of steel samples was determined by anodic dissolution. All the compounds under study are bactericides that inhibit the activity of CRP. Compounds of the first series promote a shift in pH towards more alkaline values; compounds with a bromine atom in their structure acidify the medium. The bactericidal effect is determined by a decrease in the number of living microorganisms. Suppression of their ability takes place to produce hydrogen sulfide under the influence of the compounds under study, but to a lesser extent. The following compounds most actively suppress bacterial corrosion and hydrogenation in the entire studied concentration range of 1 – 10 mMol/l: sodium, delta, L-bis- (N-5Br salicylidene valinate cobaltate) sodium, delta, L-bis- (N-5Br salicylidene leucinate cobaltate) sodium. The maximum protective effect (90 – 93%) was obtained for the same compounds. The minimum protective effect (46%) was observed for delta, L-bis- (N-salicylidenevalinato-cobaltate) sodium at a concentration of 1 mMol/l. | Для защиты от коррозии резервуаров хранения нефтепродуктов в АПК необходимо подбирать материалы, которые обладают высокой бактерицидной способностью. Изучали действие 12 хиральных анионных комплексов кобальта (III), 6 из которых имели атом брома в своей структуре, в качестве ингибиторов коррозии углеродистой стали Ст3 с одновременной оценкой их бактерицидного действия на сульфатредуцирующей бактерии (СРБ). В качестве модельной коррозионной среды использовали водно-солевой раствор Postgate B, поддерживающий развитие анаэробных СРБ. Для культивирования СРБ отбирали ил в весенний период из природного источника. Максимум численности СРБ наблюдали на 3–4 сутки эксперимента. Бактерицидную способность оценивали по данным бактериального титра, водородного показателя среды концентрации биогенного сероводорода. Защитную эффективность образцов стали Ст3 от коррозии определяли весовым методом. Путем анодного растворения определяли объем наводороживания стальных образцов. Все исследуемые соединения - бактерициды, угнетающие деятельность СРБ. Соединения первой серии способствуют смещению рН в сторону более щелочных значений, соединения, имеющие в структуре атом брома – закисляют среду. Бактерицидный эффект определяется снижением численности живых микроорганизмов. Подавление их способности продуцировать сероводород под действием исследуемых соединений имеет место, но в меньшей степени. Наиболее активно подавляют бактериальную коррозию и наводороживание во всем исследуемом диапазоне концентраций 1 – 10 мМоль/л следующие соединения: дельта ,L-бис-(N-салицилиден-аспарогинатокобальтат) натрия, дельта ,L-бис-(N-салицилиденглутамино-кобальтат) натрия, дельта ,L-бис-(N-5Br салицилиден валинатокобальтат) натрия, дельта ,L-бис-(N-5Br салицилиденлейцинатокобальтат) натрия. Для этих же соединений получен максимальный защитный эффект (90–93%). Минимальный защитный эффект (46%) наблюдали для дельта, L-бис-(N-салицилиденвалинато-кобальтат) натрия при концентрации 1 мМоль/л.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2020

Sazonov, D.S. | Erzamaev, M.P. | Zhil'tsov, S.N. | Bychenin, A.P., Samara State Agrarian Univ.

Summaries (Ru, En) | The research purpose is increasing the effectiveness of anti-corrosion treatment of external auto body elements u sing the inhibitors. Studies of anti-corrosion inhibitors for protecting wheel arches and auto bottoms during periodic moisture condensation without electrolyte exposure, as well as in the electrolyte (magnesium chloride –11 g/l, calcium chloride – 1.2 g/l, sodium sulphate – 4 g/l, sodium chloride – 25 g/l) are presented. Type steel plates 09G2S were selected as object of conservation. The plates were treated with the following anti-corrosion inhibitors: OILRIGHT lubricant, Kudo base coating, and Dinitrol Metallic anticorrosion material. Control samples were Plates with no inhibitor treatment were chosen as control samples. Before applying corrosion inhibitors, the surface of the plates was degreased and dried, and then each plate eight was determined by AND HR-200 electronic laboratory scale. Kudo coating and Dinitrol Metallic material was applied from aerosol bottle according to the technical documentation. OILRIGHT lubricant was applied by dipping the plate for 1 min into an inhibitor heated in a water bath to a temperature of 100 deg. C. The results showed that the Dinitrol Metallic inhibitor provides the best protection during periodic condensation of moisture without electrolyte affect. Electrolyte study shows the anti-corrosion material Dinitrol failed to provide protection against corrosion on (41.6% of the total area) KUDO coating left 11.9% of area corrosion unprotected. The studied inhibitors showed the best efficiency of protection against the effects of the electrolyte has the OILRIGHT lubricant, its degree of protection is 90.6%, and a total corrosion affected area was less than 1%. The Dinitrol Metallic material protects steel from salt exposure by 28.8%, while the corrosion rate is reduced by 1.4 times. Kudo protective coating slows down corrosion by 2.6 times and provides a protection level of 61.9%. | 7 ref. | 3 ill. | 2 tables | Цель исследования – повышение эффективности антикоррозионной обработки наружных элементов кузова автомобиля ингибиторами коррозии. Приведены исследования ингибиторов коррозии для защиты колесных арок и днища автомобиля при периодической конденсации влаги без воздействия электролита, а также в электролите (магний хлористый – 11 г/л, кальций хлористый – 1,2 г/л, натрий сернокислый – 4,0 г/л, натрий хлористый – 25 г/л). В качестве объектов консервации были выбраны стальные пластины из стали марки 09Г2С. Пластины обрабатывались следующими ингибиторами коррозии: пушечное сало ОЙЛРАЙТ, грунт универсальный KUDO, антикоррозионный материал Dinitrol Metallic. Контрольными образцами служили пластины без обработки ингибитором. Перед нанесением ингибиторов коррозии поверхность пластин была обезжирена и высушена, после чего определялась масса каждой пластины на электронных лабораторных весах AND HR-200. Грунт KUDO и материал Dinitrol Metallic наносили из аэрозольных баллончиков согласно технической документации. Пушечное сало ОЙЛРАЙТ наносили путем погружения пластины на 1 мин в ингибитор, разогретый на водяной бане до температуры 100 град. С. Результаты показали, что ингибитор Dinitrol Metallic обеспечивает наилучшую защиту при периодической конденсации влаги без воздействия электролита. Исследования в электролите показывают, что наибольшая площадь коррозионных очагов (41,6% от всей площади) у антикоррозионного материала Dinitrol, у грунта KUDO площадь коррозионных очагов составила около 11,9%. Наилучшей эффективностью защиты от воздействия электролита из исследуемых ингибиторов обладает пушечное сало ОЙЛРАЙТ, его степень защиты 90,6%, суммарная площадь коррозионных очагов составила менее 1%. Материал Dinitrol Metallic защищает сталь от воздействия солей только на 28,8%, при этом скорость коррозии снижается лишь в 1,4 раза. Защитный грунт KUDO замедляет коррозию в 2,6 раза и обеспечивает степень защиты 61,9%.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2020

Knyazeva, L.G. | Dorokhov, A.V. | Uryadnikov, A.A., All-Russia Research and Development Inst. of Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture, Tambov

Изучали защитные свойства консервационных составов на основе полиальфаолефинового масла Mobil Devlac и ингибитора коррозии Эмульгин. Проводили электрохимические исследования и ускоренные коррозионные испытания. Показали, что масляные пленки не являются барьером для молекул воды, вызывающих коррозионные процессы на поверхности металла. На вязкостно-температурных кривых масла Mobil Devlac имеется излом с температурой, близкой к 60 град. С, связанный с наличием в нем пакета поверхностно-активных веществ. Определили защитную эффективность неингибированного масла, которая составила ~ 40% при электрохимических исследованиях и гравиметрических в 0,5 М растворе NaCl или ~ 80% при исследованиях в термовлагокамере Г-4. Установили, что оптимальной концентрацией Эмульгина для получения максимального защитного эффекта ингибированного масла Mobil Devlac в лабораторных условиях является 5-7 масс.%. Для консервации с.-х. техники рекомендовано использовать Эмульгин в концентрации не менее 15 масс.%. Методом поляризационного сопротивления показали, что вклад за счет ингибитора в общую защитную эффективность лежит в диапазоне 5-45% в зависимости от концентрации Эмульгина. Вклад в общую суммарную защитную эффективность поверхностной оксидной пленки может возрастать во времени до ~ 40%, а ингибирующее действие Mobil Devlac при этом падать на 10 – 12%. Определена Интегральная эффективность масляного покрытия после достижения стационарного состояния за первые сутки составляет 95%. | The protective properties of conservation formulations based on Mobil Devlac polyalphaolefin oil and Emulgin corrosion inhibitor were studied. Electrochemical studies and accelerated corrosion tests were performed. It has been shown that oil films are not a barrier to water molecules causing corrosion processes on the metal surface. It has been shown that oil films are not a barrier to water molecules, necessary for the occurrence of corrosion processes on the metal surface. A kink with a temperature close to 60 deg. C associated with the presence of a package of surfactants is available on the viscosity-temperature curves of Mobil Devlac oil. The protective effectiveness of uninhibited oil was determined, which was 40% during electrochemical studies and gravimetric in a 0.5 M NaCl solution or 80% during studies in a G-4 thermal moisture chamber. It has been found that the optimal concentration of Emulgin to obtain the maximum protective effect of the inhibited Mobil Devlac oil under laboratory conditions is 5-7 wt.%. Emulgin concentration of at least 15 wt.% was recommended for the conservation of agricultural machinery. Using the polarization resistance method, it has been shown that the contribution due to the inhibitor to the overall protective effectiveness is in the range of 5–45%, depending on the concentration of Emulgin. The contribution to the total protective effectiveness of the surface oxide film can increase in time up to 40%, and the inhibitory effect of Mobil Devlac, at the same time, can fall by 10 - 12%. The integral efficiency of the oil coating (95%) was determined after reaching a steady state in the first day.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2020

Knyazeva, L.G. | Dorokhov, A.V., All-Russia Research and Development Inst. of Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture, Tambov

4 ill. | Summaries (En, Ru) | Особенностью эксплуатации животноводческих помещений является повышенное накопление в воздухе стимуляторов коррозии (СК), являющихся продуктами жизнедеятельности крупного и мелкого скота. Рассмотрены с химической точки зрения коррозионные процессы, протекающие на поверхности металла под действием СК. В присутствии углекислого газа поверхностная твердофазная пленка носит карбонатный характер, а в присутствии аммиака, вероятно, имеет исключительно оксидную природу. Исследования проводили при концентрациях СК, равных или превышающих предельно допустимые для животноводческих помещений: СО2 – 0,2 об.% (не нормируется), NH3 – 20 мг/м3 и H2S – 10 мг/м3. Использовали электрохимические и гравиметрические методы изучения скорости коррозии на стали, меди и латуни. Исследования проводили в герметичном эксикаторе, объемом 7 литров, в котором на капроновых нитях размещали металлические образцы. Для создания относительной влажности воздуха, близкой к 100%, в эксикатор помещали дополнительную емкость с дистиллированной водой или с разбавленными растворами соединений, из которых в газовой фазе можно получить СК в необходимых концентрациях. Приведены методы расчета концентраций веществ, необходимых для получения заданных концентраций СК в воздухе. Установлено, что при относительной влажности воздуха в 100% углеродистая сталь Ст3 в большей степени подвержена общей коррозии, чем медь или латунь, причем скорость коррозии с течением времени возрастает. Эта тенденция сохраняется в атмосфере СО2 и H2S. В присутствии аммиака максимальные скорости коррозии отмечены для меди. Для борьбы с коррозией в местах контакта с животными рекомендуются исследовать в модельных атмосферах действие отстоев отработанных масел; рассмотреть возможность использования в качестве ремонтных материалов с цинковыми наполнителями; в местах, где возможна герметизация защищаемых объемов, применять летучие ингибиторы коррозии. | A feature of the operation of livestock buildings is the increased accumulation in the air of corrosion stimulants (SC), which are the products of vital activity of large and small cattle. Corrosion processes occurring on the metal surface under the influence of SC are considered from a chemical point of view. The surface solid-phase film is carbonate in the presence of carbon dioxide, and in the presence of ammonia, it is likely to have an exclusively oxide nature. The studies were carried out at SC concentrations equal to or exceeding the maximum permissible for livestock buildings: СО2 - 0.2 vol. % (not standardized), NH3 - 20 mg / m3 and H2S - 10 mg /m3. Electrochemical and gravimetric methods for studying the corrosion rate on steel, copper and brass were used. The studies were carried out in a sealed desiccator with a volume of 7 liters, in which metal samples were placed on kapron threads. An additional container with distilled water or with diluted solutions of compounds from which SC can be obtained in the gas phase in the required concentrations was placed in a desiccator to create a relative air humidity close to 100%. Methods for calculating the concentrations of substances necessary to obtain specified concentrations of SC in air are given. It was found that at a relative humidity of 100%, St3 carbon steel is more susceptible to general corrosion than copper or brass, and the corrosion rate increases with time. This trend persists in the atmosphere of СО2 and H2S. Maximum corrosion rates observed for copper in the presence of ammonia. It is recommended to study the effect of waste oil sludge in model atmospheres to combat corrosion in places of contact with animals, to consider a usability as repair materials zinc-filler ones, in places where sealing of protected volumes is possible –to use volatile corrosion inhibitors. | 5 tables | 19 ref.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2019

Degtyarev, G.V. | Safronova, T.I. | Gol'dman, R.B. | Degtyareva, O.G., Kuban State Agrarian Univ., Krasnodar

The purpose of the research was to create a finite-element model for the design of hydraulic structures (in particular, water conduits, crossings) based on field observations of the technical condition of the structure using modern software products. A water conduit-crossing was examined and defects were revealed: the maximum deflection is 13 mm across the plate, there are cracks with opening widths up to 7 mm on the structures, cracks with depths of development up to 240 mm, corrosion of the first and second types, the depth of carbonization of concrete is 25 mm for the span, and 41 mm for the supporting part. Mathematical modeling of the water conduit-crossing was performed using the Stark ES multifunctional software package (version 2018) on the basis of regulatory documents. The initial data for the calculation are: standard wind pressure – 0.38 kPa; estimated snow pressure – 1.2 kPa; seismicity of the construction site – 9 points. Loads with the current scheme are summarized in the table. The results of the construction efforts are obtained. A comparison of the values of reinforcement and deflections obtained during the inspection of the object and calculated ones was carried out. As a result of the comparison it was revealed that the stock of reinforcement of the element during the inspection of the structure is 6.76%, the deflection of the element is 57.9% of the design standard value. With an increase in design loads by 10%, the maximum values of the reinforcement of cross-sectional area are 38.45 square centimeters per meter, therefore, the required reinforcement exceeds the actual one by 1.14%. The maximum permissible load values are: from a two-axle bogie with an axial load – 273 kN; from uniformly distributed load automobile wheel – 9.66 kPa; wheel load 18 t in the form of a four-axle bogie – 388.08 kN. | Целью исследований являлось создание конечно-элементной модели конструкций гидротехнических сооружений (в частности, водоводов-переездов) на основе натурных исследований технического состояния сооружения с помощью современных программных продуктов. Был обследован водовод-переезд и выявлены дефекты: значение максимального прогиба составляет 13 мм по плите, на конструкциях зафиксировано наличие трещин с шириной раскрытия до 7 мм, наличие трещин с глубиной развития до 240 мм, коррозия первого и второго типа, глубина карбонизации бетона, которая составляет для пролетной части 25 мм, для опорной части – 41 мм. Выполнено математическое моделирование водовода-переезда с помощью многофункционального программного комплекса Stark ES (версия 2018) на основе нормативных документов. Исходными данными для расчета являются: нормативное ветровое давление – 0,38 кПа; расчетное значение снегового давления – 1,2 кПа; сейсмичность площадки строительства – 9 баллов. Нагрузки с учетом актуальной схемы сведены в таблицу. Получены результаты усилий в конструкциях. Проведено сопоставление значений армирования и прогибов, полученных при обследовании объекта, и расчетных. В результате сопоставления выявлено: запас армирования элемента при обследовании конструкции составляет 6,76%, прогиб элемента составляет 57,9% от установленного нормативного значения. При повышении расчетных нагрузок на 10% максимальные значения площади поперечного сечения армирования составляют 38,45 квадратных сантиметра на метр, следовательно, требуемое армирование превышает фактическое на 1,14%. Предельно допустимые значения нагрузки составляют: от двухосной тележки с осевой нагрузкой – 273 кН; от равномерно распределенной нагрузки автомобильной колесной – 9,66 кПа; от нагрузки колесной 18 т в виде четырехосной тележки – 388,08 кН.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation

2019

Knyazeva, L.G. | Prokhorenkov, V.D., All-Russia Research and Development Inst. of Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture, Tambov

Atmospheric corrosion in regions with a marine, subtropical and tropical climate was imitated by accelerated corrosion tests in a thermo-moisture chamber G-4 with automatic control of humidity and temperature parameters and periodic condensation of moisture on samples and in 0.5 M NaCl solution. The protective efficacy (Z) of vegetable (sunflower, rapeseed, olive, corn, linseed), petroleum (TKp, I-20 A, M10G2(k)) and synthetic oils (Mobil-1) was studied. Studies have shown that vegetable oils in such conditions have better protective properties than petroleum oils. The application of all the studied oils to a wet surface practically does not affect their protective effectiveness. Aqueous emulsions of vegetable oils (50:50) are not inferior to the original vegetable oils for protective effectiveness. The best results were obtained for sucks of sunflower oil (OPM) and rapeseed (ORM) oils: Z = ~ 100% when tested in a thermogram G-4 (40 days) and in 0.5 M NaCl solution (from 14 days to 5 months), high aftereffect. The cleaning products of used motor oils (POOM) using urea are close to them in their protective effectiveness among petroleum oils.The effectiveness of commercial synthetic oil Mobil-1 is higher than that of petroleum M-10 G2 (k), and the opposite is true for used oils. Watered formulations (50:50) of petroleum oils are more effective than non-watered. The protective efficacy of formulations with a POOM concentration above 70 wt.% Is not affected by the nature of the oil. OPM, ORM, oil compositions with a POOM content of 70-100%, including watered (50:50), are recommended for protection of machinery and equipment in regions with maritime, subtropical and tropical climates. | Атмосферную коррозию в регионах с морским, субтропическим и тропическим климатом имитировали ускоренными коррозионными испытаниями в термовлагокамере Г-4 с автоматическим регулированием параметров влажности и температуры и периодической конденсацией влаги на образцах и в 0,5 М растворе NaCl. Изучали защитную эффективность (Z) растительных (подсолнечного, рапсового, оливкового, кукурузного, льняного), нефтяных (ТКп, И-20 А, М10Г2(к)) и синтетических масел (Мобил-1). Исследования показали, что растительные масла в таких условиях обладают лучшими защитными свойствами, чем нефтяные. Нанесение по влажной поверхности всех исследованных масел практически не сказывается на их защитной эффективности. Водные эмульсии растительных масел (50:50) по защитной эффективности не уступают исходным растительным маслам. Наилучшие результаты получены для отстоев подсолнечного (ОПМ) и рапсового (ОРМ) масел: Z = ~ 100% при испытаниях в термовлагокамере Г-4 (40 суток) и в 0,5 М растворе NaCl (от 14 суток до 5 месяцев), высокое последействие. Среди нефтяных продуктов близки к ним по защитной эффективности продукты очистки отработанных моторных масел (ПООМ) карбамидом. Эффективность товарного синтетического масла Мобил-1 выше, чем у нефтяного М-10 Г2(к), а для отработанных масел наблюдается обратная картина. Обводненные составы (50:50) нефтяных масел эффективнее необводненных. На защитную эффективность составов с концентрацией ПООМ выше 70 масс. % не оказывает влияние природа масла. Для защиты техники и оборудования в регионах с морским, субтропическим и тропическим климатом рекомендованы ОПМ, ОРМ, масляные композиции с содержанием ПООМ 70-100%, в том числе и обводненные (50:50).

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation